40 



Mineralogie. 



immer oder nur vorübergehend, manche andere bleiben wie sie Avaren und 

 in weiteren Fällen wird die Farbe in eine andere verwandelt. Auch hierbei 

 sei für die Einzelheiten auf das Original verwiesen. 



Brechungsindices. Über diese wurde schon früher (dies. Jahrb. 

 1895. I. - 265 -) eingehend berichtet. Der betreffende Abschnitt dieser vor- 

 liegenden Abhandlung- ist eine Wiederholung der früheren Mittheilungen. 



Interferenzfiguren. Der Turmalin gehört zu den besonders 

 häufig anomalen einaxigen Mineralien. Der Verf. hat viele Platten senk- 

 recht zur Axe untersucht und Axenwinkel von 3 — 6°, ja von 10° beobachtet, 

 letzteren Werth bei rosa Krystallen. Die Axenebene ist meist senkrecht 

 zu den Flächen des zweiten, seltener zu denen des ersten Prismas. 

 Der Axenwinkel ist am Eande vielfach anders als gegen innen , und an 

 manchen Stellen sonst deutlich zweiaxiger Krystalle = 0, dies ist aber 

 keineswegs immer im Centrum der. Fall. In mehreren gelblichgrünen 

 Krystallen wurde beobachtet, dass die Orientirung der Axenebene in drei 

 von den Flächen des zweiten Prismas begrenzter Sectoren verschieden und 

 je auf einer anderen dieser Flächen senkrecht ist, doch kommt es auch 

 vor, dass die Axenebene zweier dieser Sectoren zu den Flächen des zweiten, 

 in einem senkrecht zu denen des ersten Prismas gerichtet ist. Der Verf. 

 findet die Ursache der optischen Anomalie in dem mimetischen Bau der 

 Krystalle, durch welche Spannungen hervorgerufen werden. 



Thermisches Verhalten. Auf Querschnitten waren die Senar- 

 MONT'schen Isothermen stets Kreise, wenigstens konnte eine Abweichung 

 von dieser Form nicht constatirt werden. Auf Längsschnitten waren bei 

 farblosen Krystallen diese Curven ebenfalls beinahe vollkommen kreisförmig. 

 Bei gefärbten Krystallen schwankte das Axenverhältniss der deutlich 

 elliptischen Isothermen unabhängig von der Farbe zwischen 1,10 : 1 und 

 1,16 : 1. Nicht immer ist der längere Durchmesser der Ellipsen genau 

 senkrecht zu der Symmetrieaxe der Krystalle. 



Elektrisches Verhalten. Der Verf. hat etwa 400 Krystalle 

 von verschiedener Farbe nach der KuNDT'schen Bestäubungsmethode unter- 

 sucht bei Temperaturen zwischen 110° und 130°. Die Resultate sind in 

 einer Tabelle zusammengestellt. Es zeigte sich, dass nicht immer das 

 vom nächsten stumpferen Rhomboeder begrenzte Ende analog und das 

 mit dem nächsten spitzeren Rhomboeder antilog ist, wie es nach den 

 Untersuchungen von G. Rose schien. Dies ist wohl in den meisten Fällen 

 so, es giebt aber auch nicht wenige Ausnahmen. Auch ist nicht aus- 

 schliesslich die Basis am antilogen Ende glänzend, sondern zuweilen auch 

 am analogen. Bei mehrfarbigen Krystallen hat der Verf. ein Gesetz ge- 

 funden, das er etwa in folgender Form ausspricht : Wenn man die sämmt- 

 lichen am Elbaner Turmalin vorkommenden Farben in einer Reihe an- 

 ordnet, nämlich: gelb, gelbbraun und braun, schwarz, gelbgrün, grünlichgelb, 

 rosa, farblos, bläulichgrün, blau, tiefschwarz, so zeigt sich beim Erkalten 

 immer das Ende negativ, dessen Farbe in dieser Reihe vorne steht, das, 

 dessen Farbe weiter hinten steht, ist negativ. Darnach ist das gelbe Ende 

 stets antilog, das tiefschwarze stets analog. Die elektrische Spannung 



